— 390 — 



media tra i più prossimi. Gli spessori medi misurati per le 7 serie di righe 

 sono i seguenti: 



Serie BCDEFHIL 

 Spessore mm. 4,15 3,05 2,70 2,09 1,06 0,76 0,61 



« La larghezza nella parte assottigliata era di 12 mm. circa per tutte; 

 ma in quelle che servirono alla temperatura più alta ho dovuto farla ridurre a 

 circa 10 mm. perchè l'aumento della tenacità era tale che la rottura avve- 

 niva di preferenza nella parte fredda sebbene di sezione molto maggiore. 



« Sopra ciascuna riga venivano segnati 6 tratti con una punta di ottone 

 alla distanza di 10 centim. l'uno dall'altro che servivano poi a misurare me- 

 diante un regolo graduato gli allungamenti permanenti delle varie parti. 



« 6. Appena la riga veniva posta in tensione il manometro saliva rapida- 

 mente, per fermarsi d'un tratto in corrispondenza del limite di elasticità e 

 riprendere dopo qualche oscillazione un andamento lentamente ascendente. 

 In altra pubblicazione considererò in modo speciale questo andamento. Eag- 

 giunta una massima tensione la riga improvvisamente si assottigliava in un 

 punto mentre il manometro scendeva rapidamente finché avveniva larottma 

 e la caduta del manometro a 0. Questo restringimento locale era molto più 

 notevole alle basse che alle alte temperature. Inoltre, mentre a temperatura 

 bassa tutto avveniva silenziosamente, a temperatura alta, durante la trazione 

 si sentivano dei forti rumori come di piccoli e frequenti colpi di martello, 

 ed alle più alte temperature raggiunte questi si accompagnavano con un ru- 

 more più debole ma continuo come di un liquido in ebollizione. Questi rumori 

 che sono accompagnati da forti oscillazioni del manometro son prove di allun- 

 gamenti bruschi e intermittenti ; se ne vede una traccia in certe piccole incre- 

 spatile che rimangono sulla superficie della riga ('). 



« 7. In questa serie di esperienze furono rotte circa 250 righe; nelle 

 tabelle numeriche che seguono sono raccolte le medie dei risultati divisi in 

 gruppi. Nella prima colonna di ciascuna tabella sono scritti i valori t della 

 temperatura, nella seconda i valori T della tenacità, ossia della trazione mas- 

 sima in kg. divisa per la sezione in mm. q. Nelle mie esperienze le trazioni 

 variarono da 200 a 2000 kg. circa. Nella terza colonna (g) sta il rapporto 

 tra la lunghezza finale e la iniziale di 50 cent. A questo proposito è da 

 osservarsi che l'allungamento si può distinguere in proporzionale cioè distri- 

 buito uniformemente in tutta la lunghezza e in locale cioè localizzata spe- 

 cialmente in vicinanza della rottura ; nel calcolo di q si è tenuto conto solo 

 del primo ; ma anche questo non avviene molto regolarmente perchè bastano 

 piccolissime eterogeneità di forma o di struttura per produrre allungamenti 



(!) Il Le Chatelier (1. c.) li chiama allongements par saccades e li attribuisce ad una 

 trasformazione del ferro che va progredendo durante la trazione a temperatura elevata. 



